Allgemeines. 



-331- 



leicht flüssigen Stoffen vollsaugen können, sondern auch mit Si 2 , und es 

 ist anzunehmen, dass dies auch mit mancherlei anderen Stoffen der Fall 

 sein wird, wenn sie mit diesen während der Krystallisation in Berührung 

 kommen. Deshalb erscheint es ihm nicht zulässig, Silicate von schwan- 

 kender und dem Gesetz der einfachen Proportionen nicht genügenden Zu- 

 sammensetzung als isomorphe Mischungen zweier oder noch mehr für sich 

 allein vielleicht nicht einmal bekannter chemischer Verbindungen aufzufassen; 

 mit grösserem Rechte kann man annehmen, dass z. B. Si0 2 , welche bei 

 manchen Zeolithen (z. B. auch Li 2 Si0 3 ) beim Angriff verdünnter Säuren 

 in der Form gewissermaassen des Krystallskelettes zurückbleibt, dieselbe 

 Bolle spielt wie das bewegliche Wasser. Danach wäre also z. B. in den 

 Zeolithen und Feldspathen das eigentliche, im Krystallbau bestehende 

 Molecül 2 Si 2 . Al 2 3 . R , das entweder mit Wasser oder zeolithischer 

 Kieselsäure imbibirt ist. Damit würde dann zusammenhängen , dass bei 

 manchen gut isomorphen, aber chemisch nicht analogen Verbindungen die 

 chemischen Formeln um einen gewissen Betrag einer vollkommen gesättigten, 

 für sich in der Natur auch existenzfähigen Verbindung differiren, z. B. um 

 nll 2 0, oder nAl 2 3 oder nSi0 2 . (Der dem Leucit und Analcim krystallo- 

 graphisch verwandte Pollux könnte etwa sein (Cs, Na) 2 Al 2 Si 4 12 -j- Si 2 

 + H 2 u. a.) Gewiss ist Verf. darin beizupflichten , dass diese Betrach- 

 tungen mehr Beachtung verdienen als die selbst in elementaren Lehrbüchern 

 immer wiederkehrenden sogen. „Structurformeln" der Silicate, welche nichts 

 als phantastische Spielereien sind. 



Verf. hat versucht, seine Auffassung hinsichtlich des Li 2 Si0 3 durch 

 Darstellung isomorpher Mischkristalle mit Be 2 Si0 4 zu begründen. Es 

 gelang ihm, durch Auflösen von Be 0, Li 2 und Si 2 in einem der Formel 

 Be 2 Si 4 + 2 Li 2 Si 3 entsprechenden Verhältniss in einer Schmelze von 

 der Zusammensetzung 2 Li F -f- Be F 2 bei Rothgluth Kryställchen zu er- 

 halten, welche sich aus der Schmelze leicht isoliren und von dem ebenfalls 

 auskrystallisirenden Li 2 Si0 3 trennen Hessen. Diese Kryställchen sind 

 z. Th. Quarz, z. Th. durchaus Phenakit ähnlich, sowohl geometrisch ((1010), 

 (01T2), (2IT2) und (1012) in tetartoedrischer Ausbildung, wie optisch. 

 Drei nach dem specifischen Gewicht getrennte Portionen ergaben die 

 untenstehende Zusammensetzung : 



Mittlere Dichte .... 2,907 2,855 2,716 



BeO 43,06 36,63 9,55 



Li 2 0,78 1,02 5,82 



Si O a (Differenz) .... 56,16 62,35 84,63 

 Die beiden ersten enthalten nur wenig Li, das möglicherweise nur 

 von Einschlüssen herrührt, Quarz ist ihnen nur sehr wenig beigemengt; 

 dieser ist in der letzten Portion dagegen reichlich vorhanden, der Si0 2 - 

 Gehalt bleibt in dem Silicat also unbestimmt ; es enthält dagegen zweifel- 

 los gleichzeitig Li und Be, ob Doppelsalz oder isomorphe Mischung vor- 

 liegt, ist aber nicht zu entscheiden. In den beiden ersten Portionen ist 

 Si0 2 : BeO = 1,05 bezw. 1,35, woraus geschlossen wird, dass dem Be 2 Si0 4 

 wechselnde Mengen zeolithischer Si0 2 beigemengt sind. Ein Versuch, die 



